Държавен вестник, бр. 44, 2006 г., стр. 29

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  29
При наличие на модакрили или еластани пър-
во трябва да се проведе предварителен тест, за да
се установи дали влакното е напълно разтворимо
в реактива.
За анализ на смеси, съдържащи хлоровлак-
на, може да се използват също метод № 9 или
метод № 14.
2. Принцип
Ацетатните и триацетатните влакна, хлоровлак-
ната, някои модакрили и някои еластани се разтва-
рят от известна суха маса на сместа чрез циклохек-
санон с температура, близка до точката на кипене.
Остатъкът се събира, измива, суши се и се претег-
ля. Масата на остатъка, коригирана при необходи-
мост, се представя като процент от сухата маса на
сместа. Процентът на хлоровлакно, модакрил, елас-
тан, ацетат и триацетат се намира като разлика.
3. Апарати и реактиви (различни от описани-
те в общата информация)
3.1. Апарати:
3.1.1. Уред за горещо извличане, подходящ за
процедурата по т. 4 (виж фигура № 1: това е вари-
ант на уреда, описан в Melliand Textilberichte 56
(1975), стр. 643—645);
3.1.2. Филтриращ тигел с достатъчен обем, за
да побере образеца;
3.1.3. Пореста пластина (степен на порьозност 1);
3.1.4. Кондензатор, който може да се прикрепя
към дестилационната колба;
3.1.5. Устройство за нагряване.
3.2. Реактиви:
3.2.1. Циклохексанон, температура на кипене
156 °С;
3.2.2. Етилов алкохол—50 % обемни.
Забележка. Циклохексанонът е запалим и токсичен.
При употребата му трябва да се вземат подходящи пред-
пазни мерки.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата ин-
формация, и се процедира, както следва:
В дестилационната колба се вливат по 100 ml
циклохексанон на грам вещество. В нея се вкарва
контейнерът за извличане, в който предварител-
но са поставени леко наклонени филтриращият
тигел с образеца и порестата пластина. Вкарва се
и кондензаторът. Загрява се до кипене и извлича-
нето продължава 60 минути при минимална ско-
рост 12 цикъла за час. След извличането и охлаж-
дането се отстранява контейнерът за извличане,
от него се изважда тигелът и се отстранява порес-
тата пластина. Съдържанието на филтриращия
тигел се измива 3 или 4 пъти с 50 % етилов алко-
хол, загрят до около 60 °C, след което се измива с
1 литър вода при 60 °C.
Не се прилага изсмукване по време или между
операциите по измиване. Течността се оставя да се
отцеди под действието на гравитацията и след това
се прилага изсмукване.
Накрая тигелът и остатъкът се изсушават, ох-
лаждат и претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в
общата информация. Стойността на коефициента
d е 1,00 със следните изключения:
коприна
1,01
акрил
0,98.
6. Точност
За хомогенна смес от текстилни материали
доверителните граници на резултатите, получени
по този метод, са не повече от ± 1 при ниво на до-
верителност 95 на сто.
Фигура по т. 3.1.1 от метод № 15
1. Пореста пластина
2. Филтриращ тигел
3. Уред за горещо извличане
Приложение № 6
към чл. 26, ал. 1, т. 2
Раздел I
Количествен анализ на трикомпонентни смеси
от влакна
Обща информация
Методите за количествен анализ на триком-
понентни смеси от влакна се основават на два про-
цеса—ръчно и химическо разделяне на видовете
влакна.
Методът на ръчно разделяне трябва да се из-
ползва винаги, когато е възможно, тъй като в об-
щия случай дава по-точни резултати от химичес-
кия метод. Може да се използва за всички текс-
тилни продукти, чиито съставни влакна не се сли-
ват, като например за прежди, съставени от ня-
колко елемента, всеки от които е направен само от
един вид влакно, или платове, чиято основа е от
влакно, различно от това на вътъка, или плетени
продукти от прежди от различен вид, чиито влак-
на могат да се разнищят.
В общия случай методите за количествен хи-
мически анализ са базирани на селективното раз-
тваряне на отделни компоненти. Има 4 възможни
варианта на този метод: